“WALL LEGO SYSTEM” BERBASIS INTERLOCKED BRICK SEBAGAI PRODUK INOVASI EFEKTIF DAN EFISIEN GUNA

## MEMAKSIMALKAN POTENSI BATU KAPUR
Dwi Deshariyanto 1 , Anita Intan Nura Diana 2 , Ach. Tijani 3
1 Dosen Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja, email : ucha_ibran@yahoo.com
2 Dosen Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja, email : anita@wiraraja.ac.id 3 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja

## Abstrak
Batu kapur sendiri oleh masyarakat sekitar banyak  dipergunakan  sebagai  bahan  pengisi dinding,  contohnya  adalah  batu  putih,  namun penggunaan  batu  putih  dinilai  kurang  efektif, sehingga  banyak  masyarakat  beralih  menggunakan batako  dan  bata  ringan.  Hal  tersebut  pun  kurang efektif  karena  harganya  yang  mahal.Tidak  sedikit pula masyarakat yang mengolah batu kapur tersebut menjadi  kerikil  dan  sirtu  (pasir  dan  batu).  Proses pengolahannya  menjadi  bahan  material  siap  pakai tentu  menghasilkan  pecahan  batu  yang  berukuran kecil, terkadang tidak memenuhi persyaratan ukuran batu  pecah  untuk  beton  dan  kurang  dimanfaatkan oleh masyarakat Madura.
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan  sumber  daya  alam  (batu  kapur)  di Madura,  dengan  menjadikannya  salah  satu  produk bahan  konstruksi  yaitu  “Wall  Lego  System” berbasisInterlocked  Brick  dan  metode  penelitian yang digunakan adalah metode experimental dengan rancangan  penelitian  3  perlakuan  (1Pc:  8Ps,  1Pc: 10Ps  dan  1Pc:  12Ps),  dengan  komposisi  agregat 30%  pasir  hitam  dan  70%  serbuk  batu  pecah. Jumlah  sampel  setiap  perlakuan  sebanyak  5  buah untuk uji tekan dan 3 buah untuk uji penyerapan air.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  telah terbentuknya  desain,  metode  pelaksanaan,  produk dan campuran “Wall
Lego
System” berbasisInterlocked  Brick,  dengan  hasil  kuat  tekan dari  ke  3  pelakuan  di  dapat  yang  tertinggi  adalah 86,5 Kg/cm 2 untuk perlakuan 1 (1Pc: 8Ps) dan nilai penyerapan air yang lebih rendah dari perlakuan 2 dan 3 sebesar 12,83%, sedangkan hasil perhitungan biaya produksi per bata sebesar Rp. 850,67.
Kata Kunci : LEGO, Dinding, Batu Kapur

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Madura merupakan nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur, secara astronomis Pulau  Madura  terletak  diantara  113 0 48’  10”  -  113 0
48’  26”  Bujur  Timur  (BT)  dan  7 0 50’  10”  -  7 0 50’
10”  Lintang  Selatan  (LS).  Luas  keseluruhan  Pulau Madura Kurang Lebih 5.168 Km 2 atau kurang lebih 10%  dari  luas  daratan  Jawa  Timur.  Panjang  daratan pulau Madura dari ujung barat Kamal sampai ujung timur  Kalianget  kurang  lebih  180  km  dan  lebarnya kurang lebih 40 km. Pulau Madura terbagi menjadi 4 wilayah  kabupaten,  yaitu  Bangkalan,  Sampang, Pamekasan  dan  Sumenep.  Luas  wilayah  untuk kabupaten  Bangkalan  1.144,75  km 2 ,  terdiri  dari  8 wilayah  kecamatan,  luas  wilayah  untuk  kabupaten Sampang  1.321,86  km 2 ,  terdiri  dari  12  wilayah kecamatan, luas wilayah untuk kabupaten Pamekasan  844,19  km 2 ,  terdiri  dari  13  wilayah kecamatan  dan  luas  wilayah  untuk  kabupaten Sumenep  1.857,530  km 2 ,  terdiri  dari  27  wilayah kecamatan  yang  tersebar  di  wilayah  kepulauan  dan daratan,dengan jumlah penduduk mencapai 3.995.143  jiwa(BPS  Madura,  2015; Jawa  Timur  In Figures ).
Pulau  Maduramemiliki  Sumber  Daya  Alam (SDA)  yang  luar  biasa  dan  perlu  untuk  terus dikembangkan  guna  memeberikan  manfaat  dan kesejahteraan  kepada  masyarakat  sekitar,  seperti halnya  potensi  MIGAS  (Minyak  Bumi  dan  Gas), Pertanian  dan  Kelautan.  Potensi  lainnya  wilayah Madura juga kaya akan hamparan bukit batu kapur.
Batu kapur di wilayah Madura sangat banyak dikarenakan  secara  geologis  wilayah  ini  terbentuk dari  batuan  endapan.Batu  kapur  sendiri  oleh masyarakat  sekitar  banyak  dipergunakan  sebagai pondasi, campuran beton dan bahan pengisi dinding (batu  putih).  Penggunaan  batu  putih  pada  pekerjaan pasangan dinding dinilai kurang efektif, dikarenakan bentuk batu putih yang tidak rata di sebagian sisinya, sehingga  diperlukan  spesi  yang  cukup  banyak sebagai  pengikat  antar  batu.  Kualitas  bahan  lokal sebagai  bahan  dasar  spesi  yang  digunakan  pun  juga kurang bagus, sehingga banyak masyarakat sekarang dalam pekerjaan pasangan dinding beralih ke batako, namun salah satu produk lokal batako yang berbahan dasar  pasir  hitam  mengakibatkan  tingginya  harga jual,  karena  untuk  pasir  hitam  sendiri  di  wilayah Madura  tidak  ada,  sehingga  perlu  di  datangkan  dari luar  Madura.  Selain  itu  juga  banyak  masyarakat yang  menggunakan  bata  ringan  (hebel),  akan  tetapi hal  tersebut  masih  kurang  efektif  juga,  dikarenakan untuk  mendapatkan  bata  ringan  perlu  didatangkan dari  wilayah  lain  yang  ada  di  Jawa  Timur. Mendatangkan  bata  ringan  memerlukan  waktu, sehingga  mengakibatkan  biaya  atau  harga  jual  bata ringan menjadi tinggi.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tidak sedikit pula masyarakat yang mengolah batu  kapur  tersebut  menjadi  sirtu  (pasir  dan  batu) dan  kerikil,  batu  kapur  tersebut  mempunyai specify gravity antara  2,5  –  2,73  yang  kekerasannya memenuhi  syarat  (Deshariyanto  dan  Fansuri, 2016).Proses  penambangan  dan  pengolahannya menjadi bahan material siap pakai tentu menghasilkan  pecahan  batu  yang  berukuran  kecil, terkadang  tidak  memenuhi  persyaratan  ukuran  batu pecah untuk beton, karena menurut Ali Asroni (2010 :  5),  dalam  buku  Balok  Pelat  Beton  Bertulang menyebutkan  batu  pecah  yang  digunakan  dalam pembuatan  beton  bertulang  mempunyai  ukuran  5 mm  –  40  mm.  Pecahan  serbuk  batu  tersebut  kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Madura.
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) yang  ada  di  Madura  perlu  dilakukan,  dengan menjadikannya  salah  satu  produk  bahan  konstruksi yang pengolahannya berbasis masyarakat. Salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  dengan  memproduksi “Wall  Lego  System” berbasis Interlocked  Brick , dimana  inovasi  ini  dapat  mempermudah  dan mempersingkat  waktu  pekerjaan  pasangan  dinding. Inovasi  ini  juga  berbahan  dasar  batu  kapur  (serbuk batu  pecah)  yang  kurang  dimanfaatkan  oleh masyarakat  Madura,  sehingga  potensi  batu  kapur  di wilayah  Madura  dapat  dimaksimalkan  manfaatnya, dengan adanya inovasi ini semoga dapat memberikan perubahan besar dalam dunia konstruksi.  Upaya  ini  juga  dilakukan  dalam  rangka nantinya  produksi “Wall  Lego  System” berbasis Interlocked  Brick dapat  melibatkan  masyarakat  yang cukup  banyak,  sehingga  kesejahteraan  masyarakat lebih terjamin.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dapat ditarik  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Belum adanya Inovasi produk bahan konstruksi dinding  berupa  “ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked Brick guna memaksimalkan potensi batu  kapur  (serbuk  batu  pecah)  di  wilayah Madura.
2. Besarnya biaya pekerjaan pasangan dinding.
3. Bagaimanadesain“ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked Brick ? 4. Bagaimana campuran ( mix design ) “ Wall Lego
System ” berbasis Interlocked Brick ? 5. Bagaimanamutu“ Wall  Lego  System ”  berbasis
Interlocked Brick ? 6. Bagaimana  metode  pelaksanaan  “ Wall  Lego System ” berbasis Interlocked Brick ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan  dan  manfaat  yang  dapat  diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memaksimalkan  potensi  batu  kapur  (serbuk batu  pecah)  di  wilayah  Madura  sebagai  bahan dasar “Wall Lego System” berbasis Interlocked Brick .
2. Menurunkan biaya pekerjaan pasangan dinding.
3. Membuatdesain“ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked Brick
4. Mengetahui campuran ( mix design ) “ Wall Lego System ” berbasis Interlocked Brick
5. Mengetahuimutu“ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked Brick ?
6. Mengetahui  metode  pelaksanaan  “ Wall  Lego System ” berbasis Interlocked Brick
Secara  teoritis  manfaat  dari  penelitian  ini dapat  dijadikan  dasar,  acuan  refrensi  untyk pengembangan penelitian ini kedepannya.
Secara  peraktis  diharapkan  mampu  menjadi alternatif  untuk  mengatasi  masalah-masalah  diatas dan  menjadi  solusi  pemanfaatan  sumber  daya  alam (batu  kapur)  di  wilayah  Madura  dengan  maksimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen  (percobaan)  yang  akan  dilakukan  di laboratorium.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  bahan dasar  dalam  memproduksi  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked  Brick dengan  memanfaatkan atau  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  alam kabupaten Sumenep berupa batu kapur (serbuk batu pecah).  Rancangan  penelitian  ini  dirancang  untuk menciptakan desain (bentuk) dan produk “ Wall Lego System ” berbasis Interlocked Brick dilakukan dengan 3 perlakuan yaitu, (1Pc : 8Ps), (1Pc : 10Ps) dan (1Pc :  12Ps)  dengan  proporsi  campuran  agregat  pasir sendiri yaitu, 30% pasir hitam dan 70% serbuk batu pecah.  Selain  itu  rancangan  penelitian  ini  juga dirancang  untuk  menentukan  metode  pelaksanaan yang  tepat  untuk  produk  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked  Brick, untuk  mempermudah memahami  alur  penelitian  dari  proses  awal  hingga akhir  diperlukan  diagram  penelitian.  Berikut  adalah diagram  alir  ( flowchart )  yang  dilaksanakan  pada penelitian ini :

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah menciptakan  produk  inovasi  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked  Brick guna  memaksimalkan potensi  batu  kapur  (serbuk  batu  pecah)  di  wilayah Madura  dan  lokasi  penelitian  ini  berlokasi  di Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Wiraraja, Sumenep,  dengan  lama  waktu  penelitian  kurang lebih 3 bulan.
Pemilihanobjek“ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked  Brick sebagaiobjekpenelitia  didasarkan atas beberapa pertimbangan.Pertama, melihat potensi  batu  kapur  (serbuk  batu  pecah)  di  wilayah Madura yang pemanfaatannya kurang dimaksimalkan  oleh  masyarakat  Madura  sendiri. Kedua,  kebanyakan  masyarakat  di  wilayah  Madura dalam  pekerjaan  pasangan  dinding  menggunakan batu  putih  (produk  lokal),  namun  penggunaan  batu putih  pada  pekerjaan  pasangan  dinding  dinilai kurang  efektif,  dikarenakan  bentuk  batu  putih  yang tidak  rata  di  sebagian  sisinya,  sehingga  diperlukan spesi  yang  cukup  banyak  sebagai  pengikat  antar batu. Kualitas bahan lokal sebagai bahan dasar spesi yang  digunakan  pun  juga  kurang  bagus.  Ketiga, banyak  masyarakat  Madura  juga  menggunakan batako,  akan  tetapi  salah  satu  produk  lokal  batako yang  berbahan  dasar  pasir  hitam  mengakibatkan tingginya  harga  jual,  karena  untuk  pasir  hitam sendiri di wilayah Madura tidak ada, sehingga perlu di  datangkan  dari  luar  Madura.  Selain  itu  juga banyak  masyarakat  yang  menggunakan  bata  ringan (hebel),  namun  hal  tersebut  masih  kurang  efektif juga,  dikarenakan  untuk  mendapatkan  bata  ringan perlu  didatangkan  dari  wilayah  lain  yang  ada  di Jawa Timur. Mendatangkan bata ringan memerlukan waktu,  sehingga  mengakibatkan  biaya  atau  harga jual bata ringan menjadi tinggi.

## 2.3 Sampel
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yang  dipergunakan  dalam  pembuatan “Wall  Lego System” berbasis Interlocked  Brick, berbahan  dasar serbuk  batu  pecah  yakni,  dengan  memaksimalkan potensi  batu  kapur  (serbuk  batu  pecah)  di  wilayah Madura  untuk  mencapai  kekuatan  maksimum  dan daya  serap  air  minimum  dengan  jumlah  sample setiap  perlakuan  sebanyak  5  buah  benda  uji    untuk kuat  tekan  dan  3  buah  benda  uji  untuk  penyerapan air dan 2 buah benda uji sebagai cadagan.

## 2.4 Instrument Penelitian
Instrumen  dalam  penelitian  ini  berupa perlengkapan  yang  dipergunakan  dalam  pengujian bahan  dan  pembuatan  benda    uji “Wall  Lego System” berbasis Interlocked Brick.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan  semen,  agregat (pasir  hitam  dan  serbuk  batu  pecah)  dan  air.Semen yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan semen  Gresik  dalam  kemasan  dengan  ukuran  40 kg/zak.Agregat  yang  digunakan  merupakan  agregat halus  yaitu  pasir  hitam  dan  serbuk  batu  pecah.Air yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari PDAM  yang  ada  di  Laboratorium  Fakultas  Teknik Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas  Wiraraja, Sumenep.

## 2.5 Prosedur Pengumpulan Data
Berikut merupakan
langkah-langkah atau prosedurpengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini :
1. Pemeriksaan Bahan 2. Pembuatan “Wall Lego System”
berbasis Interlocked Brick.
3. Pengujian Kuat Tekan “Wall Lego System”
4. Pengujian  Penyerapan  Air “Wall  Lego
System” 2.6 Teknik Analisa Data Penelitian ini dilakukan dengan menghasilkan data dari hasil percobaan (eksperimental) pengujian bahan di laboratorium dan dianalisa  dengan  cara  analisa  frekuensi  untuk menggambarkan  gradasi  agregat,  gradasi  campuran pasir  hitam  dengan  serbuk  batu  pecah  dan  berat “ Wall Lego System ” berbasis Interlocked Brick yang disajikan dalam betuk tabel dan grafik, serat dengan cara  analisa  data  statistik  deskriptif  yaitu  dengan mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang telah terkumpul, dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data  melalui tabel, grafik, diagram ligkaran, perhitungan prosentase dan lain sebagainya (Prof. Dr. Sugiyono, 2010).

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pembuatan Benda Uji “ Wall Lego System ” Benda  uji  atau  sample  “ Wall  Lego  System ” pada  penelitian  ini  dibuat  dengan  metode  manual menggunakan cetakan yang ukuran atau dimensinya sudah  disesuaikan  dengan  produk  yang  akan dibuat/dicetak. “ Wall Lego System ”berbasis Interlocked  Brick memiliki  ukuran  atau  dimensi dengan panjang x lebar x tinggi yaitu 22 cm x 14 cm x  6,5  cm,  pada  sisi  bagian  atas  terdapat  sebuah lubang dan pada bagian sisi bawah terdapat tonjolan, dimana  fungsi  dari  keduanya  (lubang  dan  tonjolan) adalah sebagai pengikat antar bata.
Pembuatan  “ Wall  Lego  System ”berbasis Interlocked Brick dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Wiraraja, Sumenep.  Komposisi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sama  seperti  yang  telah  disampaikan pada Metodologi Penelitian, menggunakan perbandingan  campuran  berat  agregat  dengan  3 perlakuan yaitu, (1Pc : 8Ps), (1Pc : 10Ps) dan (1Pc : 12Ps) dengan komposisi pasir 30% pasir hitam (PH) dan  70%  pasir  serbuk  batu  pecah  (PSBP),  untuk faktor  air  semen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini sebesar 0,5.
Untuk  perhitungan  kebutuhan  bahannya sendiri  adalah  sebagai  berikut,  dengan  asumsi  berat bata per biji adalah 4kg.
a. 1Pc : 8Ps Pasir Hitam = 10bh x 4kg x (2,40/8)=12 kg Pasir Batu Pecah = 10bh x 4kg x (5,60/8) = 28 kg Semen = 10bh x 4kg x (1/8)= 5 kg Air= 10bh x 4kg x (1/8) x 0,50=2,5kg b. 1Pc : 10Ps Pasir Hitam= 10bh x 4kg x (3/10)= 12 kg Pasir Batu Pecah   = 10bh x 4kg x (7/10) = 28 kg Semen = 10bh x 4 kg x (1/10)= 4 kg Air= 10bh x 4kg x (1/10) x 0,50= 2 kg c. 1Pc : 12Ps Pasir Hitam= 10bh x 4kg x (3,60/12)= 12 kg Pasir Batu Pecah= 10bh x 4kg x (8,40/12) =28 kg Semen= 10bh x 4kg x (1/12)= 3,33kg Air= 10bh x 4kg x (1/12) x 0,50= 1,67 kg
3.2 Hasil  Pengujian“ Wall  Lego  System ”Berbasis
Interlocked Brick Benda  uji  “ Wall  Lego  System ”berbasis Interlocked Brick yang telah mencapai umur 28 hari, dilakukan  tes  kuat  tekan  dan  penyerapan  air.Jumlah sampel  yang  digunakan  untuk  uji  kuat  tekan sebanyak  5  buah  benda  uji  setiap  perlakuan  dan untuk  pengujian  penyerapan  air  berjumlah  3  buah benda  uji  setiap  perlakuan.Sebelum  dilakukan pengujian  tekan  dan  penyerapan  air  terlebih  dahulu
dilakukan  pengukuran  terhadap  berat  dan  ketebalan dari  benda  uji  “ Wall  Lego  System ”berbasis Interlocked Brick tersebut.Berikut data hasilpengujian  kuat  tekan  tertinggi  dan  penyerapan air  terendahbeserta  grafik  pada  “ Wall  Lego System ”berbasis Interlocked Brick. Tabel 3.1
Data dan Hasil Perhitungan Uji Tekan Benda Uji Perlakuan I (1Pc : 8Ps)
(Sumber : Data Penelitian, 2018)
Gambar 3.1 Grafik Kuat Tekan “Wall Lego System”
Tabel 3.2 Data dan Hasil Perhitungan Uji Penyerapan Air Benda Uji Perlakuan I (1Pc : 8Ps)
(Sumber : Data Penelitian, 2018)
Gambar 3.2 Grafik Kuat Tekan “Wall Lego System”
3.3 Metode Pelaksanaan Pemasangan  bata  sebagai  dinding  rumah merupakan  pekerjaan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  terutama  pada  pekerjaan  pasangan  bata yang  ditujukan  untuk  pembuatan  dinding.  Beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan dinding adalah  kerapian,  kelurusan  pasangan,  ketegakan, kekuatan  dan  pengaruh  kesikuan  terhadap  ruangan serta  yang perlu diperhatikan  juga adalah keamanan sewaktu  pemasangan  dan  keefesienan  pemakaian material,  begitu  pun  dengan  metode  pelaksanaan “ Wall  Lego  System ”  berbasis Interlocked  Brick . Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  ada beberapa  faktor  yang  harus  diperhatikan  saat pelaksanaan pekerjaan pasangan bata, yaitu :
1. Cek  posisi  penempatan  dinding  yang  akan dikerjakan dan cek kondisi pondasi penempatan  dinding  apakah  sudah  kondisi baik.
2. Kondisi  pondasi/sloof  harus  bersih  dan mempunyai  alur  pengikatan  antara  sloof  ke pasangan bata.
3. Jika  kondisi  sloof  dan  kolom  sudah  baik, kemudian  lakukan  pembuatan  garis  benang pada bagian dinding yang akan dipasangkan.
4. Jika  benang  horizontal  pada  pemasangan  awal sudah  terpasang,  kemudian  mulai  memasang bata,  kemudian  dilanjutkan  mulai  satu  demi satu  hingga  tercapai  sambungan  dari  ujung  ke ujung.  Lakukan  pengecekan  leveling  diatas batu  bata  yang  sudah  terpasang  dan  pastikan semua  pasangan  bata    semuanya  dalam keadaan  rata.  Jika  sudah  rata  maka  ini  adalah menjadi  panduan  untuk  memasang  ke  tingkat berikutnya.
5. Setelah mendapat beberapa tingkatan pasangan bata  yang  sudah  dipasangkan  yang  telah terhubung  dari  ujung  ke  ujung  bagian  dinding yang  dipasangkan,  kemudian  harus  menarik garis horizontal dari ujung ke ujung pada garis vertical  yang  dibuat  untuk  mendapatkan ketegakan dinding. Pemasangan benang horizontal dapat dilakukan setiap 50 cm. 6. Posisikan “ Wall Lego System ” berbasis Interlocked  Brick tepat  pada  posisinya maksudnya  disini  adalah  posisikan  tonjolan yang  ada  di  posisi  atas  bata  dengan  lubang yang  ada  di  posisi  bawah  “Wall Lego  System ” berbasis Interlocked Brick , agar antar bata dapat mengikat satu sama lainnya .
7. Untuk  lem  atau  pengikat  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked Brick biasa dengan menggunakan  mortar  (campuran  air  +  semen), dsb,  dengan  cara  menuangkan  campuran  pada lubang  yang  ada  pada  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked  Brick pada  saat  proses pengerjaan pasangan dinding.
8. Setelah  proses  pekerjaan  penyususnan  bata “ Wall  Lego  System ”  berbasisInterlocked Brick selesai  selanjutnya  pekerjaan  pemberian  spesi pada nat dinding sampai rata dengan permukaan dinding.
9. Pekerjaan  pasangan  dinding  “ Wall  Lego System ”  berbasis Interlocked  Brick selesai, selanjutanya bisa langsun masuk pada pekerjaan  pelapisan  dinding  sperti  halnya pekerjaan plamir ataupun pekerjaan pengecatan.
3.4 Perhitungan Kebutuhan Biaya Berikut  merupakan  data  dan  perhitungan kebutuhan biaya untuk produksi produk  “ Wall Lego System ”  berbasis Interlocked  Brick. Refrensi  harga satuan  dari  perhitungan  ini  sendiri  adalah  harga satuan  Bupati  Sumenep  tahun  2018  dan  berikut adalah daftar harganya.
Harga Pasir Hitam= Rp. 480.000/m 3
Harga Pasir Serbuk Batu Pecah = Rp. 120.000/m 3 Harga Semen = Rp. 56.800/sak (40 Kg)
= Rp. 1.420/Kg
Berikutadalah  tabel  perhitungankebutuhan biaya  produksi  produk  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked Brick. Tabel 3.3 Perhitungan Biaya “ Wall Lego System ”

## 4. KESIMPULAN
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Hasil  pengujian  kuat  tekan  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked Brick dengan proporsi campuran 30% pasir hitam dan 70% pasir serbuk batu  pecah  serta  dengan  variasi  3  (tiga) perlakuan,  didapat  hasil  uji  kuat  tekan  tertinggi yaitu  9,17  (Mpa)  atau  91,69  (Kg/cm 2 )utuk perlakuan 1 (1Pc : 8Ps). Kuat tekan dengan nilai 91,69  (Kg/cm 2 )  dapat  diklasifikasikan  sebagai bata dengan mutu kelas II.
b. Hasil  pengujian  Penyerapan  Air  “ Wall  Lego System ”  berbasis Interlocked Brick dengan proporsi  campuran  30%  pasir  hitam  dan  70% pasir  serbuk  batu  pecah  serta  dengan  variasi  3 (tiga) perlakuan, didapat hasil uji penyerapan air tertinggi  yaitu  13,97%  utuk  perlakuan  2  (1Pc  : 10Ps)  dan  didapat  hasil  uji  penyerapan  air terendah  yaitu  12,83%  utuk  perlakuan  1  (1Pc  : 8Ps).
c. Biaya  produksi  per  bata  “ Wall  Lego  System ” berbasis Interlocked  Brick adalah Rp.  912,71 untuk  capuran  perlakuan  1  (1Pc  :  8Ps).  Harga tersebut  lebih  murah  dibandingkan  harga  jual

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
batu putih, batako dan bata ringan untuk wilayah Sumenep berdasarkan harga Bupati tahun 2018.

## 5. REFERENSI
Ami  Asparini.  (2006). Batu  Putih  dari  Rengel  – Tuban sebagai Bahan AlternatifAgregat Campuran  HRS .  Jurnal  Aplikasi  :  Volume  1, Nomor 1,Agustus 2006. Asroni Ali. (2010).
Balok Pelat Beton
Bertulang. Yogyakarta : Graha Ilmu. Badan Standarisasi Nasional. (1989). SK SNI S – 04 – 1989, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A, Bahan  Bangunan  Bukan  Logam .  Jakarta, Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional. (1989). SNI 03 – 0348 –  1989,  Bata Beton Untuk  Pasangan Dinding . Jakarta, Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional. (1990). SNI 03 – 1970 –  1990,  Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Halus . Jakarta, Badan Standarisasi Nasional. BPS Pulau  Madura.  (2015). Jawa  Timur  dalam Angka  Jawa  Timur  In  Figures  2015. Jawa Timur, Indonesia. Deshariyanto ,  Dwi.  dan  Fansuri,  Subaidillah. (2016). Pengaruh Komposisi
Campuran Terhadap Kuat Tekan Paving
Block. Penelitian.Sumenep  :  Fakultas  Teknik, Universitas Wiraraja. Geologinesia .  (2016). Pengertian,  Jenis  dan Kegunaan Batu
Gamping
(Batu Kapur) .(Online) http://www.geologinesia.com/2016/05/pengerti an-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu- kapur.html .Diakses 08 Oktober 2017. HobbyDoang . (2015). Sekilas Tentang
Lego .(Online) http://hobbydoang.blogspot.co.id /2015/10/sekilas-tentang-lego.html.Diakses  08 Oktober 2017 . Kurniaty Dian Rifany. (2010). Bata Ekspos Sebagai Alternatif  Material  Dinding  Untuk  Rancangan Bangunan. Jurnal “Ruang” : Volume 2, Nomor 2, September 2010. Laboratorium Teknik  Sipil  FT  UNIJA.  (2017).
Pedoman Praktikum
Teknologi Beton . Sumenep:  Laboratorium  Teknik  Sipil  Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep Mulyono , Tri. (2005). Teknologi Beton . Yogyakarta: Andi. Insaeni ,  P.,  Wardhana,  A,  D.,  Prasetyo,  D., Setyaningsih, S., Utari, T., & Hidayaturrahman, C. (2014). Perancangan Alat Moulding  Interlocked  Brick  Dengan  Model Press  Mechanic .  Bogor  :  Jurusan  Teknik Kimia,  Fakultas  Teknik,  Sekolah  Tinggi Teknologi Indocent.
Sugiyono .  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung : Afabeta. Tjokrodimuljo ,  Kardiyono.  1996. Teknologi  Beton . Yogyakarta: Nafiri.